LMucko/crystallography-open-database huggingface dataset:
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~. Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~ Cd~2x~ Sn O~4~
Choisnet, J; Deschanvres, A; Raveau, B; Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, Serie C, Sciences Chimiques (1966-) 266 (1968) 543–545; doi:

data_1001191
_publ_section_title
;
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~.
Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~
Cd~2x~ Sn O~4~
;
_journal_coden_ASTM              CHDCAQ
_journal_name_full
;
Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences,
Serie C, Sciences Chimiques (1966-)
;
_journal_page_first              543
_journal_page_last               545
_journal_volume                  266
_journal_year                    1968
_chemical_formula_structural     'Zn1.2 Cd.8 Sn O4'
_chemical_formula_sum            'Cd0.8 O4 Sn Zn1.2'
_chemical_name_systematic        'Zinc cadmium tin(IV) oxide (1.2/.8/1/4)'
_space_group_IT_number           227
_symmetry_cell_setting           cubic
_symmetry_space_group_name_Hall  'F 4d 2 3 -1d'
_symmetry_space_group_name_H-M   'F d -3 m :1'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            8
_cell_length_a                   8.88(1)
_cell_length_b                   8.88(1)
_cell_length_c                   8.88(1)
_cell_volume                     700.2
_cod_original_sg_symbol_H-M      'F d -3 m S'
_cod_original_formula_sum        'Cd.8 O4 Sn Zn1.2'
_cod_database_code               1001191
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~. Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~ Cd~2x~ Sn O~4~
Choisnet, J; Deschanvres, A; Raveau, B; Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, Serie C, Sciences Chimiques (1966-) 266 (1968) 543–545; doi:

data_1001192
_publ_section_title
;
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~.
Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~
Cd~2x~ Sn O~4~
;
_journal_coden_ASTM              CHDCAQ
_journal_name_full
;
Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences,
Serie C, Sciences Chimiques (1966-)
;
_journal_page_first              543
_journal_page_last               545
_journal_volume                  266
_journal_year                    1968
_chemical_formula_structural     'Zn Cd Sn O4'
_chemical_formula_sum            'Cd O4 Sn Zn'
_chemical_name_systematic        'Zinc cadmium tin(IV) oxide'
_space_group_IT_number           227
_symmetry_cell_setting           cubic
_symmetry_space_group_name_Hall  'F 4d 2 3 -1d'
_symmetry_space_group_name_H-M   'F d -3 m :1'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            8
_cell_length_a                   8.94(1)
_cell_length_b                   8.94(1)
_cell_length_c                   8.94(1)
_cell_volume                     714.5
_cod_original_sg_symbol_H-M      'F d -3 m S'
_cod_database_code               1001192
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~. Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~ Cd~2x~ Sn O~4~
Choisnet, J; Deschanvres, A; Raveau, B; Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, Serie C, Sciences Chimiques (1966-) 266 (1968) 543–545; doi:

data_1001193
_publ_section_title
;
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~.
Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~
Cd~2x~ Sn O~4~
;
_journal_coden_ASTM              CHDCAQ
_journal_name_full
;
Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences,
Serie C, Sciences Chimiques (1966-)
;
_journal_page_first              543
_journal_page_last               545
_journal_volume                  266
_journal_year                    1968
_chemical_formula_structural     'Zn.8 Cd1.2 Sn O4'
_chemical_formula_sum            'Cd1.2 O4 Sn Zn0.8'
_chemical_name_systematic        'Zinc cadmium tin(IV) oxide (.8/1.2/1/4)'
_space_group_IT_number           227
_symmetry_cell_setting           cubic
_symmetry_space_group_name_Hall  'F 4d 2 3 -1d'
_symmetry_space_group_name_H-M   'F d -3 m :1'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            8
_cell_length_a                   8.98(1)
_cell_length_b                   8.98(1)
_cell_length_c                   8.98(1)
_cell_volume                     724.2
_cod_original_sg_symbol_H-M      'F d -3 m S'
_cod_original_formula_sum        'Cd1.2 O4 Sn Zn.8'
_cod_database_code               1001193
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~. Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~ Cd~2x~ Sn O~4~
Choisnet, J; Deschanvres, A; Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, Serie C, Sciences Chimiques (1966-) 266 (1968) 543–545; doi:

data_1001194
_publ_section_title
;
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~.
Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~
Cd~2x~ Sn O~4~
;
_journal_coden_ASTM              CHDCAQ
_journal_name_full
;
Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences,
Serie C, Sciences Chimiques (1966-)
;
_journal_page_first              543
_journal_page_last               545
_journal_volume                  266
_journal_year                    1968
_chemical_formula_structural     'Zn.5 Cd1.5 Sn O4'
_chemical_formula_sum            'Cd1.5 O4 Sn Zn0.5'
_chemical_name_systematic        'Zinc cadmium tin(IV) oxide (.5/1.5/1/4)'
_space_group_IT_number           227
_symmetry_cell_setting           cubic
_symmetry_space_group_name_Hall  'F 4d 2 3 -1d'
_symmetry_space_group_name_H-M   'F d -3 m :1'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            8
_cell_length_a                   9.03(1)
_cell_length_b                   9.03(1)
_cell_length_c                   9.03(1)
_cell_volume                     736.3
_cod_original_sg_symbol_H-M      'F d -3 m S'
_cod_original_formula_sum        'Cd1.5 O4 Sn Zn.5'
_cod_database_code               1001194
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~. Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~ Cd~2x~ Sn O~4~
Choisnet, J; Deschanvres, A; Raveau, B; Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, Serie C, Sciences Chimiques (1966-) 266 (1968) 543–545; doi:

data_1001195
_publ_section_title
;
Substitution du zinc par le cadmium dans le spinelle Zn~2~ Sn O~4~.
Etude de la repartition des cations dans la solution solide Zn~2-2x~
Cd~2x~ Sn O~4~
;
_journal_coden_ASTM              CHDCAQ
_journal_name_full
;
Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences,
Serie C, Sciences Chimiques (1966-)
;
_journal_page_first              543
_journal_page_last               545
_journal_volume                  266
_journal_year                    1968
_chemical_formula_structural     'Zn.4 Cd1.6 Sn O4'
_chemical_formula_sum            'Cd1.6 O4 Sn Zn0.4'
_chemical_name_systematic        'Zinc cadmium tin(IV) oxide (.4/1.6/1/4)'
_space_group_IT_number           227
_symmetry_cell_setting           cubic
_symmetry_space_group_name_Hall  'F 4d 2 3 -1d'
_symmetry_space_group_name_H-M   'F d -3 m :1'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            8
_cell_length_a                   9.05(1)
_cell_length_b                   9.05(1)
_cell_length_c                   9.05(1)
_cell_volume                     741.2
_cod_original_sg_symbol_H-M      'F d -3 m S'
_cod_original_formula_sum        'Cd1.6 O4 Sn Zn.4'
_cod_database_code               1001195
Neutron Diffraction Determination of the Structure of an Ordered Scheelite - Type: Zr~3~ Ge O~8~
Ennaciri, A; Michel, D; Perez y Jorba, M; Pannetier, J; Materials Research Bulletin 19 (1984) 793–799; doi:10.1016/0025-5408(84)90037-0

data_1001196
_publ_section_title
;
Neutron Diffraction Determination of the Structure of an Ordered
Scheelite - Type: Zr~3~ Ge O~8~
;
_journal_coden_ASTM              MRBUAC
_journal_name_full               'Materials Research Bulletin'
_journal_page_first              793
_journal_page_last               799
_journal_paper_doi               10.1016/0025-5408(84)90037-0
_journal_volume                  19
_journal_year                    1984
_chemical_formula_structural     'Zr3 Ge O8'
_chemical_formula_sum            'Ge O8 Zr3'
_chemical_name_systematic        'Trizirconium germanium oxide'
_space_group_IT_number           121
_symmetry_cell_setting           tetragonal
_symmetry_Int_Tables_number      121
_symmetry_space_group_name_Hall  'I -4 2'
_symmetry_space_group_name_H-M   'I -4 2 m'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            2
_cell_length_a                   5.005(1)
_cell_length_b                   5.005(1)
_cell_length_c                   10.452(2)
_cell_volume                     261.8
_refine_ls_R_factor_all          0.027
_cod_database_code               1001196
A Pentagonal Tunnel Structure with Copper in Square Planar Coordination: The Oxides K Cu Nb~3~ O~9~ and K Cu Ta~3~ O~9~
Groult, D; Hervieu, M; Raveau, B; Journal of Solid State Chemistry 53 (1984) 184–192; doi:10.1016/0022-4596(84)90093-8

data_1001197
_publ_section_title
;
A Pentagonal Tunnel Structure with Copper in Square Planar
Coordination: The Oxides K Cu Nb~3~ O~9~ and K Cu Ta~3~
O~9~
;
_journal_coden_ASTM              JSSCBI
_journal_name_full               'Journal of Solid State Chemistry'
_journal_page_first              184
_journal_page_last               192
_journal_paper_doi               10.1016/0022-4596(84)90093-8
_journal_volume                  53
_journal_year                    1984
_chemical_formula_structural     'K Cu Ta3 O9'
_chemical_formula_sum            'Cu K O9 Ta3'
_chemical_name_systematic        'Potassium copper tantalate'
_space_group_IT_number           30
_symmetry_cell_setting           orthorhombic
_symmetry_Int_Tables_number      30
_symmetry_space_group_name_Hall  'P 2 -2bc'
_symmetry_space_group_name_H-M   'P n c 2'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            4
_cell_length_a                   8.862(8)
_cell_length_b                   10.187(10)
_cell_length_c                   7.638(6)
_cell_volume                     689.5
_exptl_crystal_density_meas      7.62(6)
_refine_ls_R_factor_all          0.067
_cod_database_code               1001197
Le tungstate de rubidium Rb~20+x~ (W~4~ O~6~)~1/3-x/12~ W~32~ O~108~ : pyrochlore a reseau hote deficitaire
Goreaud, M; Desgardin, G; Raveau, B; Journal of Solid State Chemistry 27 (1979) 145–151; doi:10.1016/0022-4596(79)90153-1

data_1001198
_publ_section_title
;
Le tungstate de rubidium Rb~20+x~ (W~4~ O~6~)~1/3-x/12~ W~32~ O~108~ :
pyrochlore a reseau hote deficitaire
;
_journal_coden_ASTM              JSSCBI
_journal_name_full               'Journal of Solid State Chemistry'
_journal_page_first              145
_journal_page_last               151
_journal_paper_doi               10.1016/0022-4596(79)90153-1
_journal_volume                  27
_journal_year                    1979
_chemical_formula_structural     'RB21.79 W32.74 O108'
_chemical_formula_sum            'O108 Rb21.79 W32.74'
_chemical_name_systematic        'RUBIDIUM TUNGSTEN OXIDE (21.8/32.7/108)'
_space_group_IT_number           82
_symmetry_cell_setting           tetragonal
_symmetry_Int_Tables_number      82
_symmetry_space_group_name_Hall  'I -4'
_symmetry_space_group_name_H-M   'I -4'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            1
_cell_length_a                   15.966
_cell_length_b                   15.966
_cell_length_c                   10.099
_cell_volume                     2574.4
_refine_ls_R_factor_all          0.075
_cod_database_code               1001198
Sur l'evolution thermique des pyrochlores d'hydroxonium et d'ammonium H~3~ O M W O~6~, H~4~ O M~2~ O~6~ et N H~4~ M W O~6~ (M = Nb, Ta)
Groult, D; Michel, C; Raveau, B; Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 36 (1974) 61–66; doi:10.1016/0022-1902(74)80658-5

data_1001199
_publ_section_title
;
Sur l'evolution thermique des pyrochlores d'hydroxonium et d'ammonium
H~3~ O M W O~6~, H~4~ O M~2~ O~6~ et N H~4~ M W O~6~ (M = Nb, Ta)
;
_journal_coden_ASTM              JINCAO
_journal_name_full               'Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry'
_journal_page_first              61
_journal_page_last               66
_journal_paper_doi               10.1016/0022-1902(74)80658-5
_journal_volume                  36
_journal_year                    1974
_chemical_formula_structural     'TA W O5.5 (H2 O)0.75'
_chemical_formula_sum            'H1.5 O6.25 Ta W'
_chemical_name_systematic
;
TANTALUM TUNGSTEN OXIDE HYDRATE (1/1/5.5/.8)
;
_space_group_IT_number           227
_symmetry_cell_setting           cubic
_symmetry_space_group_name_Hall  '-F 4vw 2vw 3'
_symmetry_space_group_name_H-M   'F d -3 m :2'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            8
_cell_length_a                   10.319
_cell_length_b                   10.319
_cell_length_c                   10.319
_cell_volume                     1098.8
_exptl_crystal_density_meas      6.15
_refine_ls_R_factor_all          0.068
_cod_original_sg_symbol_H-M      'F d -3 m Z'
_cod_database_code               1001199
Sur la synthese d'un oxychlorure de plomb
Gasperin, M; Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie et de Cristallographie (72,1949-100,1977) 87 (1964) 278–280; doi:

data_1001200
_publ_section_title              'Sur la synthese d'un oxychlorure de plomb'
_journal_coden_ASTM              BUFCAE
_journal_name_full
;
Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie et de Cristallographie
(72,1949-100,1977)
;
_journal_page_first              278
_journal_page_last               280
_journal_volume                  87
_journal_year                    1964
_chemical_formula_analytical     'Pb3.6 Cl1.8 O4'
_chemical_formula_structural     'Pb4 Cl2 O4'
_chemical_formula_sum            'Cl2 O4 Pb4'
_chemical_name_systematic        'Lead chloride oxide (4/2/4)'
_space_group_IT_number           139
_symmetry_cell_setting           tetragonal
_symmetry_Int_Tables_number      139
_symmetry_space_group_name_Hall  '-I 4 2'
_symmetry_space_group_name_H-M   'I 4/m m m'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            1
_cell_length_a                   3.91
_cell_length_b                   3.91
_cell_length_c                   13.
_cell_volume                     198.7
_exptl_crystal_density_meas      7.33
_cod_database_code               1001200
Titanoniobates et Titanotantalates avec une structure a tunnels: les oxydes A Ti~3~ M O~9~ et (A~2~ Ti~6~ O~13~)~n~ * A Ti~3~ M O~9~
Hervieu, M; Desgardin, G; Raveau, B; Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year) 1979 (1979) 339–346; doi:

data_1001201
_publ_section_title
;
Titanoniobates et Titanotantalates avec une structure a tunnels: les
oxydes A Ti~3~ M O~9~ et (A~2~ Ti~6~ O~13~)~n~ * A Ti~3~ M O~9~
;
_journal_coden_ASTM              ANCPAC
_journal_name_full               'Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year)'
_journal_page_first              339
_journal_page_last               346
_journal_volume                  1979
_journal_year                    1979
_chemical_formula_structural     'Rb Ti3 Nb O9'
_chemical_formula_sum            'Nb O9 Rb Ti3'
_chemical_name_systematic        'Trititanium rubidium niobium oxide'
_space_group_IT_number           59
_symmetry_cell_setting           orthorhombic
_symmetry_space_group_name_Hall  '-P 2c 2bc'
_symmetry_space_group_name_H-M   'P n m m :2'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            2
_cell_length_a                   6.407
_cell_length_b                   3.797
_cell_length_c                   14.918
_cell_volume                     362.9
_exptl_crystal_density_meas      4.29
_refine_ls_R_factor_all          0.077
_cod_original_sg_symbol_H-M      'P n m m Z'
_cod_database_code               1001201
Structure Cristalline d'Oxydes Doubles de Rhenium. II.L'Oxyde de Lanthane-Rhenium La~6~ Re~4~ O~18~
Besse, J P; Baud, G; Chevalier, R; Gasperin, M; Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) 34 (1978) 3532–3535; doi:10.1107/S056774087801153X

data_1001202
_publ_section_title
;
Structure Cristalline d'Oxydes Doubles de Rhenium. II.L'Oxyde de
Lanthane-Rhenium La~6~ Re~4~ O~18~
;
_journal_coden_ASTM              ACBCAR
_journal_name_full               'Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982)'
_journal_page_first              3532
_journal_page_last               3535
_journal_paper_doi               10.1107/S056774087801153X
_journal_volume                  34
_journal_year                    1978
_chemical_formula_structural     'La6 Re4 O18'
_chemical_formula_sum            'La6 O18 Re4'
_chemical_name_systematic        'Lanthanum rhenium oxide (6/4/18)'
_space_group_IT_number           2
_symmetry_cell_setting           triclinic
_symmetry_Int_Tables_number      2
_symmetry_space_group_name_Hall  '-P 1'
_symmetry_space_group_name_H-M   'P -1'
_cell_angle_alpha                105.32(20)
_cell_angle_beta                 111.17(20)
_cell_angle_gamma                92.94(15)
_cell_formula_units_Z            1
_cell_length_a                   6.858(5)
_cell_length_b                   11.198(7)
_cell_length_c                   5.673(4)
_cell_volume                     386.6
_exptl_crystal_density_meas      7.97
_refine_ls_R_factor_all          0.059
_cod_database_code               1001202
Remplacement de metal bivalent par le cuivre dans les titanates de type Perowskite
Deschanvres, A; Raveau, B; Tollemer, F; Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) 1967 (1967) 4077–4078; doi:

data_1001203
_publ_section_title
;
Remplacement de metal bivalent par le cuivre dans les titanates de type
Perowskite
;
_journal_coden_ASTM              BSCFAS
_journal_name_full
;
Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year)
;
_journal_page_first              4077
_journal_page_last               4078
_journal_volume                  1967
_journal_year                    1967
_chemical_formula_structural     'Ca Cu3 Ti4 O12'
_chemical_formula_sum            'Ca Cu3 O12 Ti4'
_chemical_name_systematic        'Calcium tricopper tetratitanium oxide'
_space_group_IT_number           229
_symmetry_cell_setting           cubic
_symmetry_Int_Tables_number      229
_symmetry_space_group_name_Hall  '-I 4 2 3'
_symmetry_space_group_name_H-M   'I m -3 m'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            2
_cell_length_a                   7.393(1)
_cell_length_b                   7.393(1)
_cell_length_c                   7.393(1)
_cell_volume                     404.1
_cod_database_code               1001203
Oxygen Defect K~2~NiF~4~-Type Oxides: The Compounds La~2-x~Sr~x~CuO~4- x/2+d~
Nguyen, N; Choisnet, J; Hervieu, M; Raveau, B; Journal of Solid State Chemistry 39 (1981) 120–127; doi:10.1016/0022-4596(81)90310-8

data_1001204
_publ_section_title
;
Oxygen Defect K~2~NiF~4~-Type Oxides: The Compounds La~2-x~Sr~x~CuO~4-
x/2+d~
;
_journal_coden_ASTM              JSSCBI
_journal_name_full               'Journal of Solid State Chemistry'
_journal_page_first              120
_journal_page_last               127
_journal_paper_doi               10.1016/0022-4596(81)90310-8
_journal_volume                  39
_journal_year                    1981
_chemical_formula_analytical     'La0.8 Sr1.2 Cu O3.4'
_chemical_formula_structural     'La.74 Sr1.2 Cu O4'
_chemical_formula_sum            'Cu La0.74 O4 Sr1.2'
_chemical_name_systematic
;
Lathanum strontium copper oxide (0.8/1.2/1/3.4)
;
_space_group_IT_number           139
_symmetry_cell_setting           tetragonal
_symmetry_Int_Tables_number      139
_symmetry_space_group_name_Hall  '-I 4 2'
_symmetry_space_group_name_H-M   'I 4/m m m'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            50
_cell_length_a                   18.804
_cell_length_b                   18.804
_cell_length_c                   12.941
_cell_volume                     4575.8
_refine_ls_R_factor_all          0.064
_cod_original_formula_sum        'Cu La.74 O4 Sr1.2'
_cod_database_code               1001204
Localization of Hydrogen in the Layer Oxide H Ti Nb O~5~
Rebbah, A; Pannetier, J; Raveau, B; Journal of Solid State Chemistry 41 (1982) 57–62; doi:10.1016/0022-4596(82)90034-2

data_1001205
_publ_section_title
;
Localization of Hydrogen in the Layer Oxide H Ti Nb O~5~
;
_journal_coden_ASTM              JSSCBI
_journal_name_full               'Journal of Solid State Chemistry'
_journal_page_first              57
_journal_page_last               62
_journal_paper_doi               10.1016/0022-4596(82)90034-2
_journal_volume                  41
_journal_year                    1982
_chemical_formula_structural     'H Ti Nb O5'
_chemical_formula_sum            'H Nb O5 Ti'
_chemical_name_systematic        'Hydrogen titanium niobium oxide'
_space_group_IT_number           62
_symmetry_cell_setting           orthorhombic
_symmetry_Int_Tables_number      62
_symmetry_space_group_name_Hall  '-P 2ac 2n'
_symmetry_space_group_name_H-M   'P n m a'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            4
_cell_length_a                   6.521(2)
_cell_length_b                   3.773(1)
_cell_length_c                   16.656(4)
_cell_volume                     409.8
_refine_ls_R_factor_all          0.079
_cod_database_code               1001205
Localization of Hydrogen in the Layer Oxide H Ti Nb O~5~
Rebbah, A; Pannetier, J; Raveau, B; Journal of Solid State Chemistry 41 (1982) 57–62; doi:10.1016/0022-4596(82)90034-2

data_1001206
_publ_section_title
;
Localization of Hydrogen in the Layer Oxide H Ti Nb O~5~
;
_journal_coden_ASTM              JSSCBI
_journal_name_full               'Journal of Solid State Chemistry'
_journal_page_first              57
_journal_page_last               62
_journal_paper_doi               10.1016/0022-4596(82)90034-2
_journal_volume                  41
_journal_year                    1982
_chemical_formula_structural     'H Ti Nb O5'
_chemical_formula_sum            'H Nb O5 Ti'
_chemical_name_systematic        'Hydrogen titanium niobium oxide'
_space_group_IT_number           62
_symmetry_cell_setting           orthorhombic
_symmetry_Int_Tables_number      62
_symmetry_space_group_name_Hall  '-P 2ac 2n'
_symmetry_space_group_name_H-M   'P n m a'
_cell_angle_alpha                90
_cell_angle_beta                 90
_cell_angle_gamma                90
_cell_formula_units_Z            4
_cell_length_a                   6.534(3)
_cell_length_b                   3.777(1)
_cell_length_c                   16.675(9)
_cell_volume                     411.5
_refine_ls_R_factor_all          0.094
_cod_database_code               1001206